über die Tersclüedenen Zustände des liammergaaren Kupfers. 101 



und zerfällt in einer wenig erliölieten Tcmperaliir schon gänzlieli unter dem 

 Hammer, wenn es auch nur 0,05 Procent Kohle aufgenommen hat. Die 

 Beimengung von Kupferoxjdul vermindert den lAotlibruch oder yermehrl 

 die Festigkeit des Kupfers in der Glühhitze, so lange der Gehalt an Oxydul 

 nicht über 1-f his 2 Procent steigt. Alles unreine Kupfer besitzt indefs eine 

 bedeutend geringere Festigkeit als das i'eine oder das gereinigte Kupfer, und 

 die Hammergaare kann bei dem unreinen Kupfer nur den Zu- 

 stand andeuten, in welchem sich der durch die beigemischten 

 Metalle veranlafste Rothbruch am wenigsten nachtheilig zeigt. 

 Es kann daher für das unreine Kupfer keinen Zustand der Gaare gelien, in 

 welchem dem Metall die zur Anfertigung feiner Arbeiten erforderliche Fe- 

 stigkeit mitgetheilt werden könnte. 



Für das unreine Kupfer, welches durch die Beimischungen von IVem- 

 den Substanzen in einem höheren Grade rothbrüchig und kaltlniichig ge- 

 macht wird, ist also die Verunreinigung mit einer gewissen Quantität Kupfer- 

 oxydul, welches dem reinen Kupfer den Fehler des Kaltbruchs in einem 

 höheren Grade als den des Rothbruchs ertheilt, wesentlich noth wen- 

 dig. Es scheint, wenigstens bis zu einem gewissen Gi'ade des Ku^iferoxydul- 

 gehaltes, eine Art von Neulralisirung des Rothbruchs durch den Kaltbruch 

 eintreten zu müssen, um dem unreinen Kupfer den Grad der Festigkeit zu 

 ertheilen, durch welchen es zur Bearbeitung unter den Hämmern imd Walz- 

 werken überhaupt fähig gemacht wird. Giebt es aber Körper, die durch 

 ihre Beimischung in geringen Quantitäten, dem Kupfer einen höheren Grad 

 von Kaltbruch als von Piothbruch zu ertheilen im Stande sind, so würde sich 

 dieser Fehler durch den Oxydulgehalt des Kupfers nicht vermindern lassen, 

 vielmehr würde das Kupfer durch die Aufnahme von etwas Kupferoxydul 

 noch kaltbrüchiger werden als es vorher war. Alle Körper (mit Ausnahme 

 des Kupferoxyduls selbst) welche man bisher als Beimischungen bei dem 

 Kupfer gefunden hat, scheinen demselben indefs den Fehler des Rothbruchs 

 in einem ungleich höheren Grade, als den des Kaltbriichs zu ertheilen. Des- 

 halb ist alles unreine Kupfer nur zu gröberen Arbeiten anwendbar, weil es 

 entweder vorwaltend rothbrüchig, oder vorwaltend kaltbrüchig sein wird. 

 Selbst zu solchen Arbeiten, welche zwar keinen bedeutenden Grad von 

 Festigkeit, aber einen hohen Grad von Politur verlangen, wird es niemals 

 geeignet sein. Durch die Beimengung von Kupferoxydul erhalten nämlich 



